40 11- Heinrich Barvíř: 



nach der Formel n =z spec. Refr. Energie . Dichte -|- 1 berechneten 

 Zahlen bedeutend näher stehen. Gladston kalkulierte seine Daten 

 aus der Beobachtung der Lichtbrechung bei verschiedenen Solutionen 

 entsprechender Metallsalze. Durch die Berechnung der Gladston'- 

 schen Daten finde ich n für Kupfer 2-62, für Silber 2-52, Gold? 3-36, 

 Platin 3'84. Selbst berechnete ich beim Vergleichen der Lichtbre- 

 chungsexponenten einiger Mineralien mit der Dichte derselben ^^) 

 n für Kupfer auf etwa 3 (ca. 3*1), für Silber auf etwa 3 bis 3^1^ 

 (ca. 3*3), welche Resultate auch in Bezug auf das Verhältnis zwi- 

 schen dem Atomgewicht und der Dichte derselben Metalle sich als 

 wahrscheinlich ergeben dürften. ^^) 



Ich war deswegen bestrebt, mich nach einer anderen Methode 

 von dem w^ahren Sachverhalte zu überzeugen und dachte auf die 

 Methode von de Chaulnes, welche zur Untersuchung der Lichtbre- 

 chung bei den Metallen meines Wissens bisjetzt noch nicht benützt 

 wurde. 



Diese Methode hat allerdings auch ihre Mängel, sie lässt sich 

 jedoch für verschiedene Fälle bedeutend vervollkommnen, sodass bei 

 gut durchsichtigen Plättchen von festen Substanzen, z. B. von Mine- 

 ralien, sich der Lichtbrechungsexponent auch in der zweiten Dezimal- 

 stelle ziemlich angenähert berechnen lässt. Ihre Grundlage besteht 

 bekanntlich darin, dass, wenn man durch eine durchsichtige Platte 

 die an ihrer unteren Fläche befindlichen oder künstlich angebrachten 

 Details betrachtet, diese Details desto höher gehoben erscheinen, d i. 

 die Dicke der Platte desto geringer zu sein scheint, je stärker die 

 Lichtbrechung dieser Platte selbst ist. Für einzelne Platten gilt es 

 ziemlich angenähert, dass der Lichtbrechungsexponent 



wahre Dicke d 



scheinbare Dicke cž' ' 



folglich für zwei gleich dicke Platten von verschiedenen Lichtbre- 

 chungsexponenten 



n-^ : w., := d'c, : d\. 



Es handelte sich also zunächst um die Herstellung von dünnen, 

 hinreichend durchsichtigen Metallblättchen. Das käufliche Blattsilber 



^^) Barvíř: Ueber die Verhältnisse zwischen dem Lichtbrechungsexponent 

 und der Dichte bei einigen Mineralien (diese Sitzungsber. 1904, Nro III), 

 pag. 15. 



") Baevík : Weitere Bemerkungen über die Verhältnisse zwischen dem 

 Atomgewicht und der Dichte bei einigen Elementen. Diese Sitzber. 1 904, Nro XXXI, 

 pag. 19. 



